PRODUITS DE DECOMPOSITION DES SILICATES. 



223 



microscope un agrégat de fibrilles et de paillettes dont l'indice de 

 réfraction, déterminé par M. van Gelder, était compris entre 1,56 et 

 1,59 (mais plus rapproché de 1,56). 



La terre contient donc un mélange de beaucoup d'hydrargillite avec 

 une alumine pauvre en SiO 2 et contenant moins de 3 mol. H 2 0. 



La même calcul a donné pour la latérite XVIII, riche en fer, un 

 rapport compris entre 2,5 et 3. 



Il est vrai que la forte teneur en fer rend ce calcul assez incertain, 

 puisque la quantité mise sur son compte influe trop fort sur la valeur 

 de ce rapport. Pour la latérite plastique X1Y le calcul ne mérite 

 aucune confiance, bien qu'elle contienne peu d'oxyde de fer et beaucoup 

 d'alumine avec 0,3 SiO 2 seulement; mais elle contient beaucoup de Al 2 O z 

 dont le rapport varie de 1,2 à 1,6. Tout ce que Ton peut en conclure, 

 c'est que cette dernière quantité de S. I). ne peut pas contenir plus de 

 2 mol. H 2 0 1 ). Les autres latérites qui ont été analysées (bien qu'in- 

 complètement) antérieurement, ont accusé une teneur en eau trop 

 faible 2 ). 



Les terres de Déli XII et XIII ne contiennent certainement pas 

 d'hydrargillite, puisque les premiers extraits (a) donnent les rapports 

 0,9 et 2,1. Pour les trois espèces de Padas, il n'en pouvait être ques- 

 tion que pour l'échantillon jaune clair IX, dont 4 % d'alumine, avec 

 le rapport 0,3, se sont dissous dans le premier extrait. 



D'après ces calculs, et quelques-uns de ceux communiqués par 

 MM. Bauer et Dubois, je crois pouvoir admettre que les latérites dont 



x ) Le calcul pour XIV est: 



Extrait 



Al*0 % 



Rapport SiO 2 : Al 2 0* 



Fe 2 0 3 



H 2 0 



h 



a et fe, 

 c et s 



8,6 % 



7,0 „ 

 20,3 „ 



0,3 

 1,18 



1,63 (const.) 



3,8 % 



2,73 % («) 

 0,5 „ (0) 

 13,4 6 „ (y) 





35,9 „ 

 35,2 mol. 







74,8 mol. (y) 



Rapport: 2,06 mol. i/ 2 0. 



2 ) P. ex. la latérite secondaire de l'île des frégates, un grès latérisé (Bauer). 

 Il contient peu de Fe 2 0 3 (3,1 %), peu de SiO 2 soluble, et pourtant le calcul 

 ne me donne pour le rapport que 1,66 H 2 0. De même pour la latérite de 



ARCHIVES néerlandaises, série n, TOME x. 15 



